— 102 — 
bilità dello stagno nel piombo allo stato solido, la quale risulta 
così lentamente decrescente colla temperatura. 
Il fatto da me osservato, che le leghe di Sn — Pb presentano 
un calore specifico superiore al normale anche alla temperatura or- 
dinaria, indicherebbe che a questa temperatura i due metalli sono 
ancora alquanto solubili l’uno nell’ altro, e che perciò la curva 
di saturazione ABCDE si trova, anche alla temperatura ordi- 
naria, alquanto discosta dall’ asse Pb. 
Questo metodo ha, come si vede, il vantaggio di permettere 
la determinazione dei vari punti della curva di solubilità serven- 
dosi di una sola lega. 
Gli esperimenti citati si riferiscono ad una lega di 2p Pb + 
1pSn, rappresentata nella figura 1.8 dalla linea MN, ma potrebbe 
servire allo scopo una lega di concentrazione qualsiasi, purchè 
superiore al 16 °/, Sn, perchè le altre non contengono cristalli 
misti saturi di cui si conosca la concentrazione, che serve a de- 
terminare il valore di c. 
Potrebbe credersi che la lega più opportuna per tale deter- 
minazione fosse la lega al 16 °/, Sn la quale, dovendosi completa- 
mente trasformare, nello stato di perfetto equilibrio, in una massa 
omogenea di cristalli misti saturi al punto eutettico, dovrebbe con- 
tenere la massima quantità di stagno disciolto, così che dovrebbe 
per essa esser pure massima la quantità di calore Q, svolta dallo 
stagno nel separarsi dal piombo che lo discioglie. Se non che, essendo 
questa lega molto discosta dalla concentrazione dell’ eutettica, la 
sua solidificazione incomincia a temperatura molto più elevata 
del punto eutettico, e si ha quindi un lungo intervallo di tempe- 
ratura in cui si separano dei grossi cristalli misti non saturi, i 
quali, anche durante una lunghissima dimora alla temperatura 
eutettica, non si potranno trasformare che molto incompletamente 
in cristalli saturi. 
Queste reazioni allo stato solido, per loro natura molto lente, 
sono agevolate dallo stato di omogeneità e di estrema suddivisione 
dei componenti che si ha nelle leghe eutettiche, cosichè è presu- 
mibile che una lega si presterà tanto meglio alla determinazione 
sollecita ed esatta dei valori di Q, che servono a base del caleolo 
sopra riferito, quanto sarà maggiore la quantità di eutettica che 
contiene, e che nelle condizioni più favorevoli si troverà l’ eutet- 
tica stessa. 
La lega dalla quale furono dedotti i valori di Q sopra ado- 
perati, aveva, come risulta dalla fig. 1.°, composizione circa media 
